VS - HYPERLENS  1,56
Autor: Laboratório Óptico | Publicado: 2012-04-07T17:21:00-07:00














Bloco em visão simples
Índice de refração = 1,56
Diâmetro = Ø 70mm
Bases nominais = 6,00 / 8,00 / 10,00
Fabricante = Ophbrás
Fator de conversão = 0,946 


Base Nominal &nbsp;&nbsp; &nbsp; Base Real( 1,530 )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Raio Cx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ø&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Índice&nbsp;

6,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,35 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 70&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,560

8,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,14 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,560

10,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,25 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 70&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,560 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SURFAÇAGEM
BLOCAGEM 
1º
 Usar queijinha e anel de blocagem de maior diâmetro disponível&nbsp; para 
obter o máximo de suporte. Queijinhas menores proporcionam suporte menor
 e podem, ocasionalmente, causar oscilações deixando ondas na face 
externa.
2º Medir temperatura do alloy na saída, usar produto de baixa fusão. Não deixar a temperatura passar de 55ºC
3º
 Aplicar pressão sobre o círculo de área de visão de longe durante a 
blocagem. Manter a pressão até que o alloy solidifique. Bloque a mesma 
com o campo de longe de cabeça para baixo.
4º Utilizar fita 
própria para lentes de resina, fita blue. Aplicar a mesma cuidadosamente
 sobre a superfície de forma a evitar enrrugamentos.
GERADOR
1º Deixar que as lentes blocadas esfriem o suficiente antes de proceder ao corte no gerador
2º
 Usar o processo normal de corte no gerador conforme as especificações 
do fabricante, isto pode variar bastante, conforme o método e fabricante
 do equipamento.
USINAGEM = LIXAMENTO/ POLIMENTO
Lixamento
1º Passo
Lixa P600 marron
Pressão de trabalho CM7100 / TOOL 2X = 2,5Bar &nbsp; &nbsp;&nbsp; ( Toro-X-2S = 0,4Bar )
Tempo = 60 seg.
Líquido = água corrente

2º Passo
Lixa P1200&nbsp; pink
Pressão de trabalho CM7100 / TOOL 2X = 2,5Bar &nbsp; &nbsp;&nbsp; ( Toro-X-2S = 0,4Bar )
Tempo = 60 seg.
Líquido = água corrente

Polimento
Feltro para CR-39 ( 7 Pétalas )
Pressão de trabalho CM7100 / TOOL 2X = 2,5Bar &nbsp; &nbsp;&nbsp; ( Toro-X-2S = 0,4Bar )
Tempo = 240 seg.
Líquido = Polidor para CR-39&nbsp; óxido de alunínio&nbsp; ( densidade variando de = 13 á 22 Baumé )